( 79) 



» IV. Dosage du chrome. — Le chrome des aciers chromés reste com- 

 plètement insohible, quand on fait l'attaque dans les conditions précédem- 

 ment indiquées, pourvu que l'on emploie une dissolution cuivrique abso- 

 lument neutre. On pourra ensuite attaquer le résidu lavé et calciné par du 

 peroxyde de sodium (méthodes Clarck. Saniter, Benazet), reprendre par 

 l'eau la masse fondue, faire bouillir, puis doser l'acide chromique par l'eau 

 oxygénée ou le sel de Mohr. 



» L'ensemble des opérations demande de deux à trois heures environ. 

 Cette méthode est particulièrement avantageuse dans le cas des aciers, 

 dont la faible teneur en chrome rend difficile l'attaque directe par le 

 peroxyde de sodium. 



» V. Dosage du tungstène et du titane. — Le tungstène et le titane res- 

 tent également dans la partie laissée insoluble par le chlorure cuivrique, 

 lors même que celui-ci serait sensiblement acide. 



» Ils y sont à l'état de composés oxydés, si la teneur est faible; à l'état 

 métallique, en grande partie, dans le cas de teneurs élevées. 



11 II suffit d'attaquer le résidu calciné, débarrassé de silice par l'acide lluorhvdrique, 

 à l'aide d'un mélange d'azotate et de carbonate de potassium, dans les proportions 

 de 8 et 2 parties, comme l'a indiqué M. Defacqz('), puis de reprendre par l'eau; 

 l'acide tungslique, entièrement dissous, est alors précipité sous forme de tungstate 

 mercureux, qu'on lave bien et calcine en atmosphère oxydante pour peser l'acide 

 tungstique pur. L'acide titanique, resté insoluble, est fondu avec du bisulfate de po- 

 tassium. La solution aqueuse, contenant du sulfate ferrique, est réduite par l'acide 

 sulfureux, puis additionnée d'acétate de sodium et portée à l'ébullitioti; l'acide tita- 

 nique précipité est recueilli, calciné et pesé. 



» Quand les précipités sont très faibles et que l'on peut hésiter sur leur véritable 

 nature, on. peut les caractériser par la méthode qui a été donnée par M. Lucien Lévy 

 pour l'acide titanique (-) et par M. Defacqz pour l'acide tungstique ('). On traite le 

 précipité calciné et pesé par un grain de bisulfate et 8 à lo gouttes d'acide sulfurique, 

 on chauffe doucement jusqu'aux vapeurs sulfuriques; après refroidissement, on ajoute 

 un cristal d'hydroquinone et on voit alors se produire une teinte rouge cramoisi avec 

 l'acide titanique et violet améthyste avec l'acide tungstique. 



» En traitant directement par l'ammoniaque concentrée et chaude la partie laissée 

 insoluble par le chlorure cuivrique, puis évaporant cette solution, on peut retrouver 

 dans le résidu des traces d'acide tungstique, qu'aucune autre méthode n'aurait permis 

 de déceler. Ce résidu étant, en général, souillé par un peu de silice et d'oxyde de fer, 

 on le chauffe avec un grain de bisulfate et 8 gouttes d'acide sulfurique; après refroi- 



(•) Comptes rendus, i6 novembre 1896, p. 823. 

 (') Ibid., 3 août 1896, p. 309. 

 (') Ibid., 29 novembre 1886. 



